‫اليتيريوم‬ ‫اوكسيد‬ ‫استخدام‬ ( Y 2 O 3 ) ‫الطالء‬ ‫لعملية‬ ‫انتشاري‬ ‫كحاجز‬ ‫باأللمنيوم‬ ‫الكوبلت‬ ‫لسبيكة‬ Fsx414 ‫سلمان‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫يحيى‬ ‫عادل‬ ‫علي‬ ‫محمود‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ‫ياء/‬ ‫الفيز‬ ‫قسم‬ ‫الموصل‬ ‫جامعة‬ / ‫قسم‬ ‫التقنيات‬ ‫ال‬ ‫ميكانيكية‬

Keywords: Oxide yttrium, aluminized coating, cobalt alloy Fsx414

The research includes the preparation of aluminum coatings by method of packcementation on the surface of the alloy of the cobalt (Fsx 414) which doping with a thin layer of oxide yttrium. These coatings have been exposed to rotating oxidation process at a high temperatures to determine the range of resistance and to identify its behavior and studying the structures of these coatings by method of microscopic test. The results refer to that these coatings have good resistance for oxidation at high temperature 1000° C, and this may explain the role which barrier oxide played as a Y 2 O 3 by it behaving as (Thermal Barrier) ones and as (Diffusion Barrier) another time. 




  




  


‫ـر‬ ‫الحـ‬ ‫ـاجز‬ ‫الحـ‬ ‫ـود‬ ‫بوجـ‬ ‫ـة‬ ‫ؤلمنـ‬ ( Y 2 O 3 ) ‫بدرجة‬ ‫المطلية‬ ‫وغير‬ 1000 °C .

  ‫بأو‬ ‫المطلية‬ ‫العينة‬ ‫أظهرت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫تشقق‬ ‫بسبب‬ ‫العالية‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫درجات‬ ‫عند‬ ‫عالي‬ ‫تأكسد‬ ‫معدل‬ ‫بالسمنتة‬ ‫الطالء‬ ‫بعد‬ ‫يوم‬ ‫اليتير‬ ‫كسيد‬ ‫انتشاري.....................‬ ‫كحاجز‬ ) 120 


				‫محمو‬ ‫علي‬ ‫د‬	‫و‬ ‫عادل‬	‫سلمان‬ ‫يم‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫يحيى‬ ( ‫اليتيريوم‬ ‫اوكسيد‬ ‫استخدام‬ Y 2 O 3	119
	‫للطرق‬ ‫جيدة‬ ‫يكون‬ ‫بين‬ ‫التور‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫موقعها‬ ( Forging range ‫حيث‬ ،) ‫ة‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫درجات‬ ‫من‬ ‫اسع‬ ‫و‬ ‫مدى‬ ‫وعلى‬ ‫درجة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫ة‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ . ‫لكون‬ ‫وذلك‬ ‫ها‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫التو‬ ‫تستخدم‬ ‫تعمل‬ ‫وتبقى‬ ‫الغازي‬ ‫بين‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫بينية‬ ‫التور‬ ‫يش‬ ‫لساعات‬ ‫تمت‬ ‫السمنتة‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫باستخدام‬ ‫الطالء‬ ‫عملية‬ pack cementation ‫االنت‬ ‫الطالء‬ ‫طرق‬ ‫إحدى‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫وللنم‬ ‫شاري‬ ‫ا‬ ‫المحضر‬ ‫ة‬ ‫الطالء‬ ‫معدن‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫يج‬ ‫مز‬ ‫في‬ ‫طالئه‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫النموذج‬ ‫غمر‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫تشمل‬ ‫البحث.‬ ‫تناولها‬ ‫التي‬ ‫األلمنيوم‬ ‫بنسبة‬ ‫إذ‬ ‫ذج‬ ‫طويلة‬ ‫اء‬ ‫الهو‬ ‫و‬ ‫الوقود‬ ‫في‬ ‫عرضة‬ ‫وتكون‬ ‫للتآكل‬ ‫الوسط‬ ‫في‬ ‫ومركباته‬ ‫يت‬ ‫الكبر‬ ‫ووجود‬ ‫الغاز‬ ‫اق‬ ‫احتر‬ ‫نتيجة‬ ‫التلوث‬ ‫من‬ 25% ‫عادة‬ ‫التي‬ ‫المنشطة‬ ‫المادة‬ ‫و‬ ‫ما‬ ( ‫االمونيوم‬ ‫يد‬ ‫كلور‬ ‫من‬ ‫تكون‬ NH 4 Cl ‫بنسبة‬ ) 4% ‫بنسبة‬ ‫االلومينا‬ ‫مادة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ 71% . ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يتطلب‬ ‫لذا‬ ، ‫ذ‬ ‫ات‬ ‫لألكسدة‬ ‫ة‬ ‫ممتاز‬ ‫مقاومة‬ ‫التآكل‬ ‫و‬ ‫وذا‬ ‫الحار‬ ‫ت‬ ‫مقا‬ ‫لالجهاد‬ ‫عالية‬ ‫ومة‬ ‫ا‬ ‫ية.‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫ت‬ ‫المحافظ‬ ‫يتطلب‬ ‫هذا‬ ‫وكل‬ ‫المجموعة‬ ‫على‬ ‫ة‬ ، ‫ا‬ ‫و‬ ‫يج‬ ‫المز‬ ‫ويوضع‬ ‫لعي‬ ‫طال‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫نة‬ ‫ؤ‬ ‫توضع‬ ‫ثم‬ ‫مغلقة‬ ‫بودقة‬ ‫في‬ ‫ها‬ ( ‫ة‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫بدرجة‬ ‫اء‬ ‫الهو‬ ‫من‬ ‫مفرغ‬ ‫بائي‬ ‫كهر‬ ‫فرن‬ ‫في‬ 1000 °C ‫ولمدة‬ ) ‫أي‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫على‬ ‫للعمل‬ ‫القاسية‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫للسبيكة‬ ‫الطر‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ . ‫ائ‬ ‫الطالء‬ ‫هي‬ ‫عمرها‬ ‫طالة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫السبيكة‬ ‫على‬ ‫تحافظ‬ ‫التي‬ ‫ق‬ ( Coating .) ‫الباحث‬ ‫قام‬ ‫ون‬ ( Hougninou et al., 2004 ( ‫يوم‬ ‫االيتير‬ ‫اوكسيد‬ ‫من‬ ‫طبقة‬ ‫بترسيب‬ ) Y 2 O 3 ‫ساعات.‬ ‫ثالثة‬ ‫انه‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ‫تم‬ ‫أكساء‬ ‫يوم‬ ‫اليتير‬ ‫اوكسيد‬ ‫بمسحوق‬ ‫النموذج‬ Y 2 O 3 ‫وذلك‬ ‫الطالء‬ ‫عملية‬ ‫قبل‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫باستخدام‬ ‫ابطة‬ ‫ر‬ ‫عضوية‬ binder materials ‫ا‬ ‫سطح‬ ‫على‬ ‫لعينة‬ . ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫االلمنة‬ ‫وبعد‬ ‫قبل‬ ) ‫ل‬ ‫السمنتة‬ ( ‫لسبيكة‬ Fe-Cr ) ‫وذلك‬ ‫للتأكسد‬ ‫معدل‬ ‫اقل‬ ‫باأللمنيوم‬ ‫الطالء‬ ‫عملية‬ ‫قبل‬ ‫يوم‬ ‫االيتير‬ ‫بأوكسيد‬ ‫المطلية‬ ‫السبيكة‬ ‫أظهرت‬ ‫حيث‬ ، ‫انتشار‬ ‫كحاجز‬ ‫تعمل‬ ‫الطبقة‬ ‫هذه‬ ‫الن‬ ‫الطالء‬ ‫عنصر‬ ‫انتشار‬ ‫يمنع‬ ‫ي‬ ‫إلى‬ ‫وعناصر‬ ‫السبيكة‬ ‫داخل‬ ‫االنتشار‬ ‫من‬ ‫السبيكة‬ ‫إلى‬ ‫الخارج‬ ( ‫االكسدة‬ ‫عملية‬ Oxidation processes ) ‫يت‬ ‫أجر‬ ‫عملية‬ ‫األكسدة‬ ‫ان‬ ‫بميز‬ ‫وتوزن‬ ‫العينة‬ ‫تجفف‬ ‫ثم‬ ‫الصابون،‬ ‫و‬ ‫بالماء‬ ‫جيدا‬ ‫تنظيفا‬ ‫العينات‬ ‫بتنظيف‬ ‫وذلك‬ ‫العينة‬ ‫بتهيئة‬ ، ‫قبل‬ ‫حساس‬ ‫األكسدة‬ ‫لتث‬ ‫الوزن‬ ‫بيت‬ ‫األصلي‬ . ‫يتم‬ ‫إدخال‬ ‫العينة‬ ‫إلى‬ ‫الفرن‬ ‫داخل‬ ‫ذو‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ ( 1000 °C ) . ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬
	( ‫طبقة‬ Y 2 O 3 ‫الزمنية‬ ( 5 ‫ساعات)‬ ‫ة.‬ ‫وجيز‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫بعد‬ ‫وتساقطها‬ ) ‫التغي‬ ‫لمعرفة‬ ‫مجددا‬ ‫نها‬ ‫وز‬ ‫ويعاد‬ ‫فة‬ ‫الغر‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ ‫حتى‬ ‫لتبرد‬ ‫الفرن‬ ‫من‬ ‫العينة‬ ‫تخرج‬ ‫المحددة‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫األساس‬ ‫تطوير‬ ‫هو‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اميكي‬ ‫السير‬ ‫الطالء‬ ‫تأثير‬ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ( Y 2 O 3 ‫الم‬ ) ‫ؤلمن‬ ‫المساحة‬ ‫لوحدة‬ ‫الوزن‬ . ‫الع‬ ‫تتكرر‬ ‫وهكذا‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫طيلة‬ ‫ملية‬ ، ‫حتى‬ ‫أصبح‬ ‫الفرن‬ ‫في‬ ‫بقائها‬ ‫زمن‬ ‫مجموع‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫ر‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫أداء‬ ‫و‬ ‫كفاءة‬ ‫على‬ ‫سبيكة‬ Fsx414 ‫وذلك‬ ‫لألكسدة‬ ‫و‬ ‫انتشاري،‬ ‫و‬ ‫اري‬ ‫حر‬ ‫حاجز‬ ‫تكوين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ك‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫لك‬ ‫لدرج‬ ‫يضها‬ ‫تعر‬ ‫ات‬ ‫عالية‬ ‫ية‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ( 275 ‫سا‬ ) ‫عة‬ . ( ‫ية‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫ات‬ ‫الدور‬ ‫اكسدة‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫التأكسد،‬ ‫حركية‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫تم‬ Thermal Cyclic Oxidation .) . ‫العملي‬ ‫الجزء‬ ‫ال‬ ‫تركيب‬ ( ‫المجهري‬ Microstructure :) ‫ال‬ ‫يت‬ ‫أجر‬ ‫ية‬ ‫المجهر‬ ‫فحوصات‬ ‫باستخدام‬ ( ‫تكبير‬ ‫قوة‬ ‫ذو‬ ‫ضوئي‬ ‫مجهر‬ 300X ‫المؤكسدة‬ ‫العينات‬ ‫على‬ ) ‫وذلك‬ ‫بأخذ‬ ‫من‬ ‫مقاطع‬ ‫العينات‬ . ‫وتم‬ ‫أجر‬ ‫اء‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫لية‬ ( ‫التنعيم‬ Grinding ) ‫باستخدام‬ ( ‫بدرجات‬ ‫تنعيم‬ ‫ورق‬ 220-400-1200-2000 ‫صقلت‬ ‫ثم‬ ) ‫باستخدام‬ ‫تمهيد‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫التجارب‬ ‫مجمل‬ ‫الى‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬ ‫يتطرق‬ ‫يت‬ ‫أجر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫وصف‬ ‫يتناول‬ ‫إذ‬ ‫البحث،‬ ‫إعداد‬ ‫مستلزمات‬ ‫ضمن‬ ( ‫االلومينا‬ ‫محلول‬ Al 2 O 3 ‫عملية‬ ‫تمت‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫وجففت‬ ‫الصابون‬ ‫و‬ ‫بالماء‬ ‫وغسلت‬ ،) ‫اإلظهار‬ ( Etching ) ‫باستخدام‬ ‫النايتال‬ ‫محلول‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫و‬ ‫اختبار‬ ‫عملية‬ ‫وفي‬ ‫العينات‬ ‫طالء‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫األكسدة‬ ‫للعينات‬ ‫اشتمل‬ ‫كما‬ ‫المطلية،‬ ‫وغير‬ ‫المطلية‬ ( Nital ( ‫يك‬ ‫النتر‬ ‫حامض‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫الذي‬ ) HNO 3 ) 2% ‫الن‬ ‫الكحول‬ ‫و‬ ‫قي‬ 98% ‫العي‬ ‫تصوير‬ ‫تم‬ ‫وبعدها‬ . ‫نات‬ . ‫باستخدام‬ ‫نوع‬ ‫ا‬ ‫كامير‬ ‫المجهري‬ ‫الفحص‬ ‫على‬ ( Sony ‫بقوة‬ ) ( 10 Megapixel ) . ‫للعينات.‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫األجهزة‬ ‫و‬ ‫المستخدمة‬ : 1 -‫سبيكة‬ ‫أساس‬ ( ‫نوع‬ ‫كوبلت‬ Fsx 414 ) . ‫م‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫األساس‬ ‫السبيكة‬ ‫عناصر‬ ‫كونات‬ ( ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫مبينة‬ 1 ‫المنتج.‬ ‫شهادة‬ ‫وحسب‬ ) ‫الجدول‬ 1 : ‫ال‬ ‫نسب‬ ‫المئوية‬ ‫لسبيكة‬ ‫المكونة‬ ‫ال‬ ‫كوبلت‬ ( Fsx 414 ) ( Schilk, 2005 ‫و‬ ‫النتائج‬ ‫المناقشة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الطالء‬ ‫عملية‬ ‫اء‬ ‫أجر‬ ‫بعد‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫أن‬ ‫النماذج‬ ‫لهذه‬ ‫ألكسدة‬ ‫في‬ ‫موضحة‬ ( ‫الشكل‬ 1 ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ .) ‫التغير‬ ‫مع‬ ‫الوزن‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫زمن‬ ‫ا‬ ‫ألكسدة‬ ‫ل‬ ( ‫لسبيكة‬ Fsx 414 ‫المطلية‬ ) ‫باأللمنيوم‬ ‫الحاجز‬ ‫بوجود‬ ( Y 2 O 3 ) ‫خالل‬ ‫المطلية‬ ‫وغير‬ ) C W Fe Ni Cr Co Element ‫ية.‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫ات‬ ‫للدور‬ ‫تعرضها‬
		Fsx414 0.02	Bal		28	10	1	8 uncoated	0.25
	‫ضوئي‬ ‫مجهر‬ ،) ‫و‬ ‫منشطة‬ ‫مادة‬ ‫أوكسيد‬ ‫جهاز‬ ، ‫االلومينا‬ ‫العينات‬ ‫لتصوير‬ ( Al 2 O 3 ‫النقي‬ ) -0.01 0 0 50 Δmg/cm 2 . 0.01	‫فرن‬ ‫النقي‬ ‫االلمنيوم‬ ‫مسحوق‬ ( ‫دقته‬ ‫حساس‬ ‫بائي‬ ‫كهر‬ ‫ان‬ ‫ميز‬ ‫وكذلك‬ ‫بائي‬ ‫كهر‬ ‫يغ‬ ‫تفر‬ ‫وجهاز‬ ( Al ) ‫ي‬ ‫كلور‬ ‫ومسحوق‬ ‫د‬ ( ‫االمونيوم‬ NH 4 Cl 0.0001gm ‫بوصفه‬ ) ‫يج‬ ‫المز‬ ‫تكتل‬ ‫لمنع‬ ( ‫يوم‬ ‫اليتير‬ ‫أوكسيد‬ ‫و‬ ، Y 2 O 3 ) . 100 150 200 250 300 T (hr) Y2O3+Al	--	2 3
	‫بسداد‬ .	‫الطرف‬ ‫من‬ ‫ومسدودة‬ ‫ين‬ -0.02 ‫اآلخر‬	‫الطرف‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫مفتوحة‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫للحر‬ ‫مقاومة‬ ‫ومينا‬	‫االل‬ ‫أو‬ ‫تز‬ ‫ار‬ ‫الكو‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫مصنوعة‬	‫أنبوبة‬	-	4
	‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــ‬ ‫تستخدم‬ ‫ذات‬ ‫سبائك‬ ‫ــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أساس‬ ‫كوبلت‬ ‫الكوبلت‬ ‫سبيكة‬ ‫مثل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ Fsx414 ‫ات‬ ‫الطائر‬ ‫ومحركات‬ ‫ية‬ ‫الغاز‬ ‫بينات‬ ‫التور‬ ‫في‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ( Harris and Sikkenga, 2005 ) ‫لما‬ ، ‫من‬ ‫السبائك‬ ‫هذه‬ ‫تمتلك‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫للحر‬ ‫مقاومة‬ ‫األكسدة‬ ‫و‬ ‫التآكل‬ ‫و‬ ‫الكروم‬ ‫من‬ ‫السبيكة‬ ‫هذه‬ ‫تتركب‬ ، ‫التنكستن‬ ‫و‬ ‫النيكل‬ ‫و‬ ‫بون‬ ‫الكر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ولكل‬ ‫ظ‬ ‫السبيكة‬ ‫في‬ ‫ائفه‬ . ‫السبا‬ ‫وهذه‬ ‫الكلفة‬ ‫في‬ ‫النيكل‬ ‫سبائك‬ ‫تنافس‬ ‫ئك‬ ، ‫إذ‬ ‫ال‬ ‫تحتاج‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫صناعتها‬ ‫عند‬ ‫تقنيات‬ ‫ألنها‬ ‫ال‬ ‫تتأكسد‬ ‫ب‬ ‫سهول‬ ‫ة،‬ ‫السبائك‬ ‫هذه‬ ‫تمتاز‬ ‫باال‬ ‫ستقر‬ ‫ي‬ ‫ار‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫المعاملة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ية‬ ‫و‬ . ‫ومن‬ ‫الصابون‬ ‫و‬ ‫بالماء‬ ‫بالكحول‬ ‫ثم‬ ‫الة‬ ‫إلز‬ ‫ال‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫د‬ ‫مالئم‬ ‫سطح‬ ‫على‬ ‫وللحصول‬ ‫العالقة‬ ‫هنية‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫الطالء.‬ ‫عملية‬ ‫قابلية‬ ‫تمتلك‬ ‫العينات:‬ ‫تحضير‬ ‫قطع‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫المذكور‬ ‫السبيكة‬ ‫إلى‬ ‫أبعاد‬ ( 10×10mm ‫وبسمك‬ ) ( 3mm ) ‫مر‬ ‫على‬ ‫التحضير‬ ‫عملية‬ ‫تمت‬ . ‫حل‬ ‫تين‬ ‫األولى‬ ‫تم‬ ‫فيها‬ ‫ورق‬ ‫باستخدام‬ ‫السطح‬ ‫على‬ ‫الموجودة‬ ‫االكاسيد‬ ‫الة‬ ‫إلز‬ ‫للعينات‬ ‫السطحي‬ ‫اإلنهاء‬ ‫عملية‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫ال‬ ‫بيد‬ ‫كار‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫المصنع‬ ‫تنعيم‬ ( ‫درجة‬ ‫من‬ ‫ابتداء"‬ ‫مختلفة‬ ‫نعومة‬ ‫وبدرجات‬ ‫السليكون‬ 220-400-800-1200-2000 ) . ‫أما‬ ‫الثانية‬ ‫العملية‬ ‫ف‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫فيها‬ ‫العينات‬ ‫غسل‬ ‫ال‬ ‫ـكل‬ ‫شـ‬ :1 ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـوزن‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫لـ‬ ‫ـر‬ ‫التريـ‬ ‫ـة‬ ‫القـ‬ ‫ـن‬ ‫زمـ‬ ‫ا‬ ‫أل‬ ‫ـدة‬ ‫كسـ‬ ‫ل‬ ‫ـبيكة‬ ‫لسـ‬ ‫ال‬ ( ‫ـت‬ ‫كوبلـ‬ Fsx414 ‫الم‬ ) ‫اري‬ -0.04 ‫المقدمة‬ ‫ـ‬ -0.03
								)	Coating processes	( ‫الطالء‬ ‫عملية‬

 Shunk, F.A. (1969). Constitution of binary alloys. Research Metallurgist, Chicago, 130, 45-68. Strafford, K.N.;Datta, P.K. (1989). Design of supplication resistance alloy. Material Sci. and Techn., 115, 765-778. Taylor, A.;Floyed, W. (1952). The constitution of Nickel -Rich alloys of the Nickel-Chromium-Aluminum system. J. the Institute of Metal, 81, 451.
‫اليتيريوم‬ ‫اوكسيد‬ ‫استخدام‬ ( Y 2 O 3 ) ‫الطالء‬ ‫لعملية‬ ‫انتشاري‬ ‫كحاجز‬ ‫باأللمنيوم‬ ‫الكوبلت‬ ‫لسبيكة‬ Fsx414 ‫سلمان‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫يحيى‬ ‫عادل‬ ‫علي‬ ‫محمود‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ‫ياء/‬ ‫الفيز‬ ‫قسم‬ ‫الموصل‬ ‫جامعة‬ / ‫قسم‬ ‫التقنيات‬ ‫ال‬ ‫ميكانيكية‬